## ANALISIS PENGARUH TEMPERATUR TINGGI TERHADAP KUAT TEKAN BETON YANG MENGGUNAKAN TERAK NIKEL SEBAGAI AGREGAT KASAR
* Yudhi Dwi Hartono 1 , Nini Hasriani Aswad 2 , Baso Mursidi 3 & Dian Puteri Nurbaity 4 1* Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia
2,3 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Indonesia
4 Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia yudhi@umkendari.ac.id * Corresponding Author
Abstrak:  Analisis  Pengaruh  Temperatur  Tinggi  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  yang Menggunakan  Terak  Nikel  sebagai  Agregat  Kasar. Seiring  dengan  pesatnya perkembangan  infrastruktur,  kebutuhan  akan  beton  sebagai  material  struktur  terus meningkat. Beton dipilih karena keuntungan dari sifat mekanik  yang dapat  direncanakan sesuai  keinginan,  terjangkau,  keserbagunaan  dan  kemudahan  perawatan  dibandingkan bahan konstruksi lainnya. Di samping itu, tidak seperti kayu yang mudah terbakar atau baja yang  mudah  meleleh,  beton  termasuk  material  yang  sangat  tahan  terhadap  suhu  tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan beton yang menggunakan terak nikel setelah terekspos suhu tinggi, serta sisa kuat tekan beton terhadap variasi suhu tinggi yang diperoleh.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  quantitative  dengan  membandingkan  dua jenis benda uji yaitu beton konvensional dan beton yang menggunakan terak nikel. Kedua benda uji direncanakan pada kekuatan K200. Kedua jenis benda uji dibakar selama masing- masing  3  jam  dengan  variasi  suhu  antara  200  –  800 o C,  dengan  selisih  kenaikan  suhu sebesar  100 o C.  Semua  benda  uji  kemudian  diukur  kuat  tekannya.  Hasil  pengujian menunjukan  bahwa  semakin  tinggi  suhu  pembakaran,  semakin  besar  pula  penurunan kekuatan ke dua jenis beton. Beton yang menggunakan terak nikel sebagai agregat kasar memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi yang lebih baik dari beton konvensional di semua tingkat  kenaikan  suhu  pembakaran.  Pada  suhu  pembakaran  tertinggi  yaitu  800 o C,  kuat tekan beton turun drastis dan hanya tersisa sebesar 39,90%.
Kata kunci: Kuat tekan beton; terak nikel; suhu tinggi
Abstract:  The  Analysis  of    High-Temperature  Effect  on  Compressive  Strength  of Concrete  with  Nickel  Slag  as  Coarse  Aggregate. As  the  rapid  development  of infrastructure,  the  need  for  concrete  as  a  structural  material  continues  to  increase. Concrete was chosen because of the advantages of its customizable mechanical properties, affordability,  versatility  and  ease  of  maintenance  compared  to  other  construction materials. In addition, unlike wood that is flammable or steel which melts easily, concrete is a material that is highly resistant to high temperatures. This study aims to evaluate the strength  of  concrete  using  nickel  slag  after  high  temperature  exposure,  as  well  as  the remaining  concrete  compressive  strength  against  the  variation  in  high  temperature obtained.  This study uses a quantitative method by comparing  two types of  test  samples, namely conventional concrete and concrete using nickel slag. Both types of samples were designed  at  the  strength  of  K200.  These  samples  were  burned  for  3  hours  each  with  a temperature variation between 200 - 800 o C, with an increase of 100 o C, and then measured for compressive strength. The test results show that the higher the combustion temperature, the greater the decrease in strength for the two types of concrete. Concrete that uses nickel slag as coarse aggregate has better high temperature resistance than conventional concrete at  all  levels  of  rising  combustion  temperatures.  At  the  highest  combustion  temperature, which is 800 o C, the compressive strength of concrete drops dramatically and only 39.90% remains.
Keyword: Concrete compressive strength; nickel slag; high temperature
Vol. 9 No. 2, Desember 2021, Hal. 210-220 Available at https://stitek-binataruna.e-journal.id/radial/index ISSN: 2337-4101
E-ISSN: 2686-553X
History &License of Article Publication: Received: 13/11/2021 Revision: 23/12/2021 Published: 28/12/2021
DOI: https://doi.org/10.37971/radial.v9i2.237
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Beton merupakan bahan utama penyusun struktur bangunan dan sudah dikenal oleh masyarakat  luas  karena  mempunyai  banyak  keunggulan  dibandingkan  bahan  bangunan lainnya (Mohamad et al., 2020; P Nugraha, 2007). Beton dipilih tidak hanya karena memiliki kuat  tekan  yang  tinggi,  tetapi  juga  biaya  rendah,  ketahanan  api  yang  baik,  serta keserbagunaan dan kemudahan perawatan dibandingkan bahan konstruksi lainnya (Hongen et  al.,  2017;  Behera  et  al.,  2014).  Saat  ini,  seiring  dengan  meningkatnya  pembangunan infrastrukur, kebutuhan akan beton sebagai material struktur terus meningkat pesat (Akbari and Jafari Deligani, 2020; Holan et al., 2020;  Varona et al., 2020).
Dari  semua  bahan  material  bangunan,  beton  merupakan  material  yang  paling  tepat untuk merepresentasikan kekuatan dalam merespon panas. Tidak seperti kayu, beton tidak terbakar,  sehingga  tidak  akan  menyebarkan  api  ataupun  asap  ketika  terpapar  termperatur tinggi.  Dibandingkan  dengan  baja,  beton  pun  tidak  meleleh  ketika  terpapar  panas  tinggi, misalnya di atas 800 °C. Selain itu, karena struktur beton lebih masif, memiliki lebih kecil konduktifitas, dan memiliki lebih tinggi kapasitas panas dibandingkan dengan baja, inti dari bagian  struktur  tetap  dingin  lebih  lama  ketika  terekspos  suhu  tinggi  (Holan  et  al.,  2020; Varona et al., 2020).
Meskipun memiliki banyak kelebihan pada karakteristik di atas dibandingkan dengan kayu  dan  baja,  beton  tetap  memiliki  perubahan  parah  yang  tidak  bisa  dipulihkan  ketika terekspos suhu tinggi (Holan et al., 2020;  Varona et al., 2020). Senada dengan ini, Akbari and Jafari Deligani, 2020; Düʇenci et al., 2015; Aswani Ahmad et al., 2009 mengemukakan bahwa beton akan mengalami kerusakan atau penurunan kekuatan jika terkena suhu tinggi, misalnya jika terbakar. Penelitian yang dilakukan oleh  Düʇenci et al., (2015) menunjukan bahwa,  kuat  tekan  beton,  modulus  elastisitas,  nilai  kekerasan    beton  akan  mengalami penurunan  ketika  terekspos  terhadap  suhu  tinggi.  Variasi  kuat  tekan,  kuat  tarik,  modulus elastisitas, porositas dan kehilangan massa adalah beberapa sifat yang paling penting untuk diselidiki ketika struktur beton mengalami suhu ekstrim  (Pathak & Siddique, 2012). Oleh karena itu, penting untuk menginvestigasi bagaimana meningkatkan kemamputan beton agar lebih rentan terhadap suhu tinggi.
Pengetahuan tentang karakteristik beton bila terpapar temperatur tinggi sangat penting untuk  merencanakan  ketahanan  struktur  yang  terekspos  suhu  tinggi  pada  waktu  tertentu, karena menurut Karimi and Nematzadeh, 2020 api adalah fenomena destruktif utama bagi bangunan, yang menyebabkan kerusakan bernilai miliaran dolar setiap tahunnya. Selain itu, hal ini dapat juga digunakan untuk memperkirakan pengurangan kekuatan yang dapat terjadi pada saat terjadi kebakaran pada suatu gedung.
Api atau panas yang melanda suatu bangunan seringkali menyebabkan kerusakan pada elemen  strukturnya  (Larissa  et  al.,  2020).  Kualitas  dan  kekuatan  beton  akan  semakin menurun seiring dengan kenaikan suhu dan lamanya kebakaran. Selain itu hal lain yang juga mempengaruhi penurunan kekuatan beton ini adalah jenis material strukturnya (Murdock & Brook, 2003).
Beton merupakan material bangunan yang tersusun dari pasir (agregat halus), semen, kerikil  (agregat  kasar)  serta  air.  Kerikil  merupakan  salah  satu  bahan  utama  yang komposisinya cukup tinggi pada beton. Ukuran dan kekuatan kerikil juga menjadi salah satu faktor penentu pada kekuatan beton.
Banyak penelitian telah dilakukan dengan berkutat pada subtitusi dari salah satu atau lebih bahan material penyusun beton, contohnya kerikil. Salah satu penelitian populer yaitu subtitusi agregat kasar dengan terak nikel. Penelitian-penelitian tersebut menunjukan bahwa penggantian aggregat kasar dengan terak nikel dapat meningkatkan kuat tekan beton.
Akan tetapi, sampai saat ini belum ada penelitian yang bertujuan untuk mencari tahu apa  kah  terak  nikel  ini  dapat  membantu  beton  dalam  mempertahankan  kekuatannya  saat terekspos  suhu  tinggi,  dikarenakan  kandungan  silika  pada  slag  nikel  tersebut.  Padahal, agregat kasar yang mengandung silika tinggi tidak mengalami perubahan kimiawi pada suhu tinggi seperti yang ditemukan pada terak nikel. Penelitian yang dilakukan oleh  Netinger et al.,  2011  menunjukkan  bahwa  beton  yang  menggunakan  agregat  dari  slag  tidak menunjukkan perubahan volume atau sifat fisik lainnya secara tiba-tiba.
Agregat kasar terak nikel merupakan limbah padat yang dihasilkan dari pengolahan nikel. Salah satu perusahaan tambang nikel terbesar yang menghasilkan limbah nikel slag yang cukup melimpah adalah PT. Aneka Tambang (Antam) terletak di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Perseroan ini mampu memproduksi 300  - 400 ton nikel slag per hari per tungku listrik yang harus dibuang yang hingga saat ini masih sangat minim penggunaannya.
Terak nikel ini mengandung setidaknya 70% Silika (SiO2), dimana dengan kandungan Silika  yang  tinggi  tersebut,  terak  nikel  berpotensi  untuk  menjaga  kuat  tekan  beton  saat terkena suhu tinggi.
Atas dasar ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambahan atau subtitusi terak nikel sebagai agregat kasar terhadap ketahanan beton jika terpapar suhu yang cukup tinggi, misalnya pada saat kebakaran.
Beberapa penelitian menunjukan bahwa permukaan beton dapat mencapai suhu 100 °C  dan  transfer  panas  ini  akan  meningkatkan  suhu  pada  bagian  dalam  beton  mencapai 300°C–700°C (Choe et al., 2015).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  membandingkan  dua  jenis benda uji yaitu beton konvensional dengan perencanaan kekuatan K200 yang dibandingkan dengan beton dengan agregat kasar terak nikel, dengan perencanaan kekuatan yang sama. Benda uji yang digunakan berbentuk silinder dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 30 cm dengan jumlah  masing-masing 3 buah per  suhu percobaan. Benda uji yang digunakan ada  yang  dibakar  ada  juga  yang  tidak.  Kedua  benda  uji  (beton  konvensional  dan  beton dengan  terak  nikel)  akan  dibakar  selama  masing-masing  3  jam  pada  tungku  pembakaran
yang diukur dengan termometer khusus dengan variasi suhu antara 200  – 800 o C, dengan selisih kenaikan sebesar 100 o C. Semua benda uji baik yang dibakar maupun tidak akan diuji kuat tekannya di laboratorium.
Kuat tekan adalah besarnya beban persatuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu, yang dihasilkan dengan menggunakan alat uji tekan beton ( Compressive Strength Test) SNI 03-1974-1990). Rumus perhitungan yang digunakan yaitu:
𝑓𝑐 ′ = 𝑃 𝐴 (𝑀𝑝𝑎) ……………………………………………………………………………(1)
dimana: P adalah beban maksimum (N/mm 2 ) dan A luas penampang (mm)

## Gambar 1. Ilustrasi Pengujian Beton Silinder
Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilakukan selama ± 2 bulan di Laboratorium Konstruksi dan Bangunan Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara.

## Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Saringan, pemisah partikulat berdasarkan ukuran partikel
2. Timbangan digital, dengan ketelitian 0,01 gram
3. Gelas kimia, volume 1000 ml
4. Piknometer, volume 500
5. Penumbuk baja
6. Termometer ruang
7. Lingkaran indicator warna zat organik ( organik plate )
8. Oven pengering, bertemperatur 220 °C
9. Silinder pengukur berat volume agregat, kapasitas 2,781 dan 1,862 liter
10. Jaw Crusher , reduktor ukuran agregat
11. Cetakan Beton silinder ukuran 15cm x 30 cm
12. Mesin uji kuat tekan beton ( Universal Testing Machine ), berkapasitas 100 ton;
13. Alat  Pembakar  (Tungku  tanah  liat,  Thermocouple,  Thermocontrol,  dan  Kompor bertekanan tinggi;
14. Limbah Terak Nikel (Nickel slag) dari PT. ANTAM (Aneka Tambang), Pomalaa 15. Semen Portland tipe I (PC) merek “Tonasa”
16. Air sumur bor Laboratorium Struktur dan Konstruksi, Universitas Halu leo.
17. Agregat halus (pasir Pohara).

## Diagram Alir Penelitian
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  umumnya  bahan  penyusun  beton  adalah  Semen  Portland  (sebagai  perekat), Agregat  Kasar  (split,  slag),  Agregat  Halus  (Pasir)  dan  Air  (sebagai  pelarut).    Untuk mendapatkan  mutu  beton  yang  baik,  agregat  harus  melalui  beberapa  tahapan  pengujian, sehingga  didapatkan  agregat  yang  memenuhi  persyaratan.  Oleh  karena  itu,  agregat  yang akan  digunakan  perlu  diuji  untuk  mengetahui  apakah  agregat  tersebut  memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikehendaki yaitu mengacu kepada standar ASTM C33. Cara pengujian  agregat  mengacu  kepada  standar American  Society  for  Testing  and  Material (ASTM).

## Hasil Pengujian Kuat Tekan
Pengujian  Kuat  Tekan  dilakukan  di  Laboratorium  Konstruksi  dan  Bahan  Program Studi  Teknik  Sipil  Universitas  Halu  Oleo.  Jumlah  sampel  untuk  pengujian  kuat  tekan  24 buah  untuk  benda  uji  yang  menggunakan  terak  terak  nikel,  dan  24  buah  untuk  benda  uji beton  konvensional.  Pengujian  Kuat  Tekan  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode crushing  test .  Pengujian crushing  test ini  menggunakan  alat  tekan  hidrolik.  Sebelum dilaksanakan uji tekan, benda uji ditimbang untuk mengetahui beratnya.
Pengujian kuat tekan dilaksanakan pada umur beton 28 hari, dimana pada hari ke 28, kekuatan  beton  yang  direncanakan  sudah  mencapai  lebih  dari  95%.  Pengujian  dilakukan dengan meletakkan benda uji pada alat tekan hidrolik. Kemudian beban tekan ditingkatkan sedikit  demi  sedikit  sampai  beton  mencapai  kemampuan  maksimalnya  dalam  menerima beban dan hancur. Data yang diperoleh  berupa gaya tekan (N) yang akan dibagi dengan luas penampang (mm 2 ) untuk mendapatkan tegangan (MPa). Pada Tabel 1 berikut ini disajikan hasil pengujian kuat tekan beton yang menggunakan terak nikel pada masing-masing benda uji.
Tabel 1. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton yang menggunakan Terak Nikel Suhu (° C) Umur Kuat Tekan (MPa) Rerata (MPa) Kekuatan Sisa (%) 25-30 28 hari 20.3 19,30 100,00 28 hari 18.4 28 hari 19.2 200 28 hari 17.5 17,90 92,75 28 hari 18.4 28 hari 17.7 300 28 hari 18.4 17,60 91,19 28 hari 17.0 28 hari 17.3 400 28 hari 16.6 15,70 81,35 28 hari 15.9 28 hari 14.8 500 28 hari 12.5 12,90 66,84 28 hari 13.3 28 hari 12.9 600 28 hari 8.9 9,50 49,22 28 hari 10.3
Suhu (° C) Umur Kuat Tekan (MPa) Rerata (MPa) Kekuatan Sisa (%) 28 hari 9.2 700 28 hari 8.9 9,00 46,63 28 hari 9.6 28 hari 8.5 800 28 hari 8.1 7,70 39,90 28 hari 7.4 28 hari 7.7 Sumber: Hasil Analisa Penulis 2021
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  kekuatan  beton  terus  menurun  seiring  dengan bertambahnya suhu pembakaran. Sebelum dibakar, rata-rata beton memiliki kekuatan 19,30 MPa  pada  usia  28  hari.  Penurunan  kekuatan  yang  paling  signifikan  yaitu  pada  suhu pembakaran dari 300 o C sampai 600 o C, seperti yang jelas terlihat pada grafik di Gambar 3 di  bawah  ini.  Grafik  penurunan  kekuatan  beton  mulai  landai  pada  suhu  di  antara  600 o C sampai  800 o C.  Kekuatan  beton  hanya  tersisa  39,90%  atau  setara  7,70  MPa    pada  suhu pembakaran 800 o C.
Gambar 3. Grafik Kuat Tekan Beton dengan 100% Terak Nikel Sebagai Agregat Kasar (MPa)
Adapun hasil pengujian kuat tekan beton pada beton konvensional dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton konvensional
Suhu (° C) Umur Kuat Tekan (MPa) Reratad (MPa) Kekuatan Sisa (%) 25-30 28 hari 19,89 20,33 100,00
Suhu (° C) Umur Kuat Tekan (MPa) Reratad (MPa) Kekuatan Sisa (%) 28 hari 22,03 28 hari 19,06 200 28 hari 18,37 17,30 85,12 28 hari 18,32 28 hari 15,21 300 28 hari 12,62 12,62 62,07 28 hari 12,62 28 hari 12,62 400 28 hari 11,14 11,97 58,87 28 hari 12,15 28 hari 12,60 500 28 hari 8,34 7,83 38,53 28 hari 8,77 28 hari 6,39 600 28 hari 8,26 7,26 35,70 28 hari 5,13 28 hari 8,37 700 28 hari 5,71 6,83 33,59 28 hari 7,41 28 hari 7,37 800 28 hari 4,59 5,90 29,02 28 hari 6,43 28 hari 6,68 Sumber: Hasil Analisa Penulis 2021
Seperti  halnya  beton  yang  menggunakan  terak  nikel,  beton  konvensional  pun mengalami reduksi kekuatan yang cukup signifikan terutama pada suhu pembakaran 200 o C sampai 500 o C. Seperti yang ditunjukan pada gambar 4 di bawah ini, penurunan tertinggi terjadi di suhu 300 o C dan 500 o C, dimana penurunannya mencapai 20%.
Dari grafik juga terlihat bahwa penurunan kekuatan cukup landai di suhu antara 500 o C sampai 800 o C. Kekuatan beton di suhu 800 o C hanya tersisa 29,02% yang setara dengan 5,90 MPa, dimana kekuatan beton sebelum dibakar sebesar 20,33 MPa.
Gambar 4. Grafik Penurunan Kuat Tekan Beton Konvensional
Grafik  perbandingan  penurunan  kekuatan  beton  yang  menggunakan  terak  nikel  dan beton konvensional dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini:
Gambar 5. Grafik perbandingan penurunan kekuatan beton terak nikel dan beton biasa
Dari  grafik  di  atas  terlihat  bahwa  kedua jenis  beton  mengalami  tren  penurunan  yang hampir sama, turun sangat signifikan di beberapa suhu dan melandai di suhu yang lain.
Dari kedua jenis beton di atas, perbedaan penurunan yang signifikan terlihat pada suhu pembakaran  300 o C  dimana  beton  dengan  terak  nikel  masih  menunjukan  performa  yang cukup baik karena kekuatannya masih tersisa lebih dari 90%, sementara kekuatan pada beton konvensional hanya tersisa sekitar 62% saja. Pada suhu ini, untuk beton dengan terak nikel masih  memungkinkan  untuk  tetap  dipertahankan  pada  bangunan,  selama  tidak  terjadi kerusakan yang signifikan.
Walaupun penurunan kekuatan pada beton konvensional cukup landai pada suhu 400 o C, di suhu 500 o C, ke dua beton memiliki tren penurunan  yang hampir sama. Walaupun begitu,  beton  dengan  campuran  terak  nikel  masih  memiliki  performa  yang  cukup  baik dengan selisih sisa kekuatan di kisaran 25%.
Pada suhu pembakaran dari 500 o C sampai 800 o C juga memiliki tren penurunan yang hampir  sama  yaitu  cukup  landai.  Sekali  lagi,  beton  dengan  terak  nikel  masih  memiliki performa  yang  cukup  baik  dibandingkan  dengan  beton  konvensional  dengan  selisih  sisa kekuatan sebesar 10%.
Pada  suhu  puncak  ini  kedua  beton  sudah  mengalami  reduksi  kekuatan  yang  sangat signifikan dibandingkan ketika beton belum di bakar yaitu hanya tersisa kekuatan 39,90% pada beton dengan terak nikel dan 29,02% pada beton konvensional.
Ketika  hal  ini  terjadi  pada  beton  di  bangunan,  beton  tersebut  sudah  tidak  dapat  lagi digunakan sebagai komponen struktur bangunan. Walaupun demikian, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa beton dengan terak nikel  memang terbukti dapat lebih tahan terhadap suhu  tinggi  dibandingkan  dengan  beton  konvensional  seperti  yang  telah  disinggung  oleh penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya yang dilakukan oleh Netinger et al., 2011.
Kekuatan  tekan  yang  lebih  tinggi  pada  beton  dengan  slag  nikel  disebabkan  karena adanya perbaikan interface antara mortar dan agregat kasar sedangkan pada beton tanpa slag tidak terdapat  perbaikan interface. Selain itu, terak nikel memiliki kandungan kimia yang lebih tahan terhadap suhu tinggi dan juga tidak mengalami perubahan volume secara tiba tiba pada suhu tinggi sehingga dapat mengurangi keretakan pada beton pada saat terbakar atau mengalami suhu tinggi.
Selain hal di atas, yang turut menyebabkan beton terak nikel lebih kuat terhadap suhu adalah nilai ketahanan abrasi dan berat volume terak nikel dimana dari hasil pengujian bahan diperoleh  nilai  ketahanan  abrasi  untuk  slag  nikel  sebesar  16,93%  dan  kisaran  27%  untuk batu pecah biasa, sementara untuk pengujian berat volume, diperoleh nilai 1,59 gr/cm 3 untuk terak nikel dan kisaran 1,49 gr/cm 3 untuk batu pecah biasa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  pengaruh  temperatur  tinggi  terhadap  kuat  tekan  beton diperoleh  kesimpulan  bahwa  semakin  tinggi  suhu  pembakaran,  semakin  besar  pula penurunan kekuatan ke dua jenis beton: beton dengan terak nikel dan beton konvensional.
Beton  yang  menggunakan  terak  nikel  sebagai  agregat  kasar  memiliki  ketahanan terhadap suhu tinggi yang lebih baik dari beton konvensional di semua tingkat kenaikan suhu pembakaran.  Selain  itu,  kekuatan  beton  terak  nikel  berangsur-angsur  menurun  seiring dengan  penambahan  suhu  pembakaran,  dimana  di  suhu  pembakaran  800  oC,  kuat  tekan beton turun drastis dan hanya tersisa sebesar 39,90 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbari,  M.,  &  Jafari  Deligani,  V.  (2020).  Data  driven  models  for  compressive  strength prediction  of  concrete  at  high  temperatures. Frontiers  of  Structural  and  Civil Engineering , 14 (2), 311–321. https://doi.org/10.1007/s11709-019-0593-8
Aswani  Ahmad,  I.,  Anny  Suryaningsih  Taufieq,  N.,  &  Hamid  Aras,  A.  (2009).  Analisis Pengaruh Temperatur terhadap Kuat Tekan Beton. Agustus , 16 (2).
Behera, M., Bhattacharyya, S. K., Minocha, A. K., Deoliya, R., & Maiti, S. (2014). Recycled aggregate  from  C  &  D  waste  &  its  use  in  concrete  –  A  breakthrough  towards sustainability  in  construction  sector :  A  review. CONSTRUCTION  &  BUILDING MATERIALS , 68 , 501–516. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.07.003
Choe, G., Kim, G., Gucunski, N., & Lee, S. (2015). Evaluation of the mechanical properties of 200 MPa ultra-high-strength concrete at elevated temperatures and residual strength of column. Construction and Building Materials , 86 , 159–168. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.03.074
Düʇenci, O., Haktanir, T., & Altun, F. (2015). Experimental research for the effect of high temperature  on  the  mechanical  properties  of  steel  fiber-reinforced  concrete.
Construction and Building Materials , 75 , 82–88. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.11.005
Holan,  J.,  Novák,  J.,  Müller,  P.,  &  Štefan,  R.  (2020).  Experimental  investigation  of  the compressive  strength  of  normal-strength  air-entrained  concrete  at  high  temperatures.
Construction and Building Materials , 248 , 118662. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118662
Hongen, Z., Feng, J., Qingyuan, W., Ling, T., & Xiaoshuang, S. (2017). Influence of Cement on Properties of Fly-Ash-Based Concrete. ACI Materials Journal , 114 (5).
Karimi,  A.,  &  Nematzadeh,  M.  (2020).  Axial  compressive  performance  of  steel  tube columns  filled  with  steel  fiber-reinforced  high  strength  concrete  containing  tire aggregate  after  exposure  to  high  temperatures. Engineering  Structures , 219 (March), 110608. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110608
Larissa, L. C., Marcos, M. A., Maria, M. V., S. L. de Souza, N., & de Farias, E. C. (2020). Effect of high temperatures on self-compacting concrete with high levels of sugarcane bagasse  ash  and  metakaolin. Construction  and  Building  Materials , 248 ,  118715. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118715
Mohamad, R. M., Rachman, A., & Mointi, R. (2020). Kuat tekan beton untuk mutu tinggi 45 MPa dengan fly ash sebagai bahan pengganti sebagian semen. Radial , 8 (1), 25–33.
Murdock, L. J., & Brook, K. . (2003). Bahan dan Praktek Beton (Cetakan Ke). Erlangga.
Netinger,  I.,  Kesegic,  I.,  &  Guljas,  I.  (2011).  The  effect  of  high  temperatures  on  the mechanical properties of concrete made with different types of aggregates. Fire Safety Journal , 46 (7), 425–430. https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2011.07.002
P Nugraha. (2007). Teknologi Beton dari Material, Pembuatan, ke Beton Kinerja Tinggi (P. Nugraha (ed.)). Universitas Kristen Offset.
Pathak, N., & Siddique, R. (2012). Effects of elevated temperatures on properties of self- compacting-concrete  containing  fly  ash  and  spent  foundry  sand. Construction  and Building Materials , 34 , 512–521. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.02.026 Varona,  F.  B.,  Baeza-Brotons,  F.,  Tenza-Abril,  A.  J.,  Baeza,  F.  J.,  &  Bañón,  L.  (2020). Residual compressive strength of recycled aggregate concretes after high temperature exposure. Materials , 13 (8). https://doi.org/10.3390/MA13081981